Sihotang, Rubiana (2021) Pengaruh larutan aktivator, waktu kontak dan ph larutan dalam pembuatan biosorben  kulit  buah  aren  (arenga  pinnata)  untuk  adsorpsi  timbal  dalam  limbah  cair  tekstil, 3 (5). https://doi.org/10.36418/syntax-idea.v3i5.1209 E-ISSN: 2684-883X Published by: Ridwan Institute
Syntax Idea: p–ISSN: 2684-6853 e-ISSN: 2684-883X Vol. 3, No. 5, Mei 2021
PENGARUH  LARUTAN  AKTIVATOR,  WAKTU  KONTAK  DAN  PH LARUTAN  DALAM  PEMBUATAN  BIOSORBEN  KULIT  BUAH  AREN (ARENGA  PINNATA)  UNTUK  ADSORPSI  TIMBAL  DALAM  LIMBAH  CAIR

## TEKSTIL

## Rubiana Sihotang
Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung Jawa Barat, Indonesia Email: rubianasihotang8@gmail.com

## Abstract
Textile wastewater which generally has a high pollution load can be overcome by the  low-cost  natural  biosorbent.  The  purpose  of  this  study  was  to  obtain  the  best activator solvent, contact time and pH of biosorbent from Arenga pinnata shell for removal  of  lead  in  textile  wastewater  and  to  determine  the  adsorption  isotherm model.   Arenga pinnata shell have been used for  the removal  of  Pb (II) ions  from textile  wastewater  in  batch  experiments  with  factorial  Completely  Randomized Design (CRD) method. The results showed that the most effective activator solvent was NaOH, while the optimum contact time was 120 minutes and the optimum pH was  4.  The  highest  Pb  (II)  uptake  is  99,91%  with  adsoption  capacity  of  1,5879 mg/g. The lowest end levels of Lead in textile wastewater was 0,06 ppm which these results  has  met  the  liquid  waste  quality  standard  for  industrial  activities (1  ppm). Sorption  data  conformed  better  in  Langmuir  isoterm  model  than  freundlich  with adsoption  capacity  of  117,65  mg/g.  The  results  showed  that  biosorbent  of  Arenga pinnata shell is effective in removing lead from the textile wastewater.
Keywords: adsorption; biosorbent; arenga pinnata shell;
; textile wastewater

## Abstrak
Air  Limbah  tekstil  yang  memiliki  beban  pencemaran  yang  tinggi  dapat  diolah menggunakan  biosorben  alami  berbiaya  rendah.  Tujuan  penelitian  ini  adalah memperoleh larutan aktivator, waktu kontak dan pH larutan yang paling baik dalam pembuatan biosorben dari kulit buah aren untuk adsorpsi logam timbal (Pb) dalam limbah  cair  tekstil  dan  menentukan  model  isoterm  adsorpsinya.  Kulit  buah  aren digunakan untuk adsorpsi ion timbal dalam limbah cair tekstil dengan metode RAL pada  sistem  batch.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  larutan  aktivator  yang paling efektif adalah NaOH,  sedangkan waktu kontak optimum 120 menit dan pH optimum  pada  pH  4.  Persentase  adsorpsi  timbal  (Pb)  tertinggi  mencapai  99,91% dengan  kapasitas  adsorpsi  1,5879  mg/g.  Kadar  akhir  timbal  terendah  dalam  air limbah tekstil adalah 0,06 ppm dimana hasil ini telah memenuhi baku mutu limbah cair  untuk  kegiatan  industri.  Data  adsorpsi  timbal  lebih  sesuai  dengan  model isoterm  Langmuir  daripada  isoterm  Freundlich  dengan  kapasitas  adsorpsi  yaitu 117,65 mg/g. Hasil penelitian menunjukkan bahwa biosorben kulit buah aren cukup efektif dalam menghilangkan logam timbal dalam limbah cair tekstil.
Kata Kunci: adsorpsi; biosorben; kulit buah aren; ; limbah cair tekstil

## Pendahuluan
Limbah  cair  yang  dihasilkan  dari  proses  industri  tekstil  umumnya  mempunyai beban  pencemaran  yang  cukup  tinggi (Komarawidjaja,  2017 ).  Beban  pencemaran  ini dapat  terlihat  dari  karakteristik  limbah  cair  tekstil  secara  umum  yaitu  berwarna  dan berbau, pH tinggi, kadar BOD, COD, padatan terlarut dan tersuspensi tinggi serta suhu air  limbah  tinggi.  Pencemaran  lingkungan  yang  tinggi  oleh  limbah  cair  tekstil  salah satunya disebabkan oleh banyaknya jumlah perusahaan tekstil di Indonesia.
Proses  pengolahan  produk  tekstil  yang  paling  banyak  menimbulkan  risiko pencemaran  adalah  proses finishing tekstil  karena  menggunakan  bahan  kimia  dan  air bersih sebagai mediumnya. Hanya sebagian kecil zat zat kimia teradsorpsi dan berikatan dengan bahan tekstil pada proses finishing sampai proses selesai dilakukan, sedangkan sisanya  berada  dalam  larutan  dan  akan  terbuang  bersama  air  limbah  tekstil (Latifah  et al.,  2014) .  Industri  tekstil  menggunakan  pewarna  sintetik  pada  salah  satu  proses finishing nya  yaitu  pada  saat  pencelupan  atau  pencapan.  Pada  zat  warna  tekstil terkandung logam berat berbahaya seperti timbal (Pb), arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr),  tembaga  (Cu),  seng  (Zn) (Komarawidjaja,  2017). Logam  berat  pada  pewarna tekstil  berfungsi  sebagai  gugus  fungsi  (pembentuk  molekul  zat  warna),  atau  juga sebagai produk samping (Mutia, 2004).
Logam  berat  merupakan  agen  pencemar  lingkungan  yang  sering  menyebabkan keracunan  pada  makhluk  hidup  karena  sifatnya  yang  tidak  dapat  terurai  ( non degradable )  dan  mudah  di  absorbsi (Darmono,  1995) .  Timbal  merupakan  logam  yang memiliki  tingkat  toksisitas  yang  ekstrem.  Timbal  sangat  berbahaya  terutama  untuk anak-anak  karena  dapat  mengganggu  pertumbuhan  otak (WardaliaWidowati,  Sastiono, &  Jusuf, 2008) .  Oleh karena itu limbah yang mengandung logam berat  perlu  dikelola secara benar sebelum di buang ke lingkungan.
Sampel  limbah  tekstil  yang  akan  digunakan  dalam  penelitian  ini  diperoleh  dari salah  satu  pabrik  tekstil  yang  terletak  di  daerah  Cimahi,  Jawa  Barat.  Hasil  analisis karakteristik  sampel  air  limbah  tekstil  yang  digunakan  memiliki  kandungan  timbal 79,46  ppm.  Menurut  PerMen  LH  No.3/MENLH/01/2010  baku  mutu  limbah  cair  bagi kegiatan  industri  hanya  boleh  mengandung  kadar  timbal  1  ppm.  Apabila  kadar  timbal dalam  limbah  industri  melebihi  baku  mutu,  maka  proses  pengolahan  limbah  perlu dilakukan.
Pengolahan  limbah  logam  berat  yang  banyak  digunakan  saat  ini  dalam penerapannya  masih  sering  kali  terbentur  dengan  kendala  operasional  dan  ekonomis. Pengolahan  limbah  logam  berat  melalui  adsorpsi  arang  aktif  saat  ini  dinilai  cukup efektif tetapi masih terkendala dengan tingginya harga adsorben arang aktif (Fransiscus, Hendrawati, &  Esprianti, 2007). Alternatif lain yang  banyak digunakan saat  ini adalah metode biosorpsi.
Biosorpsi  ialah  proses  penyerapan  suatu  zat  menggunakan  material  biologi sebagai  penyerapnya  dengan  memanfaatkan  gugus  fungsi  yang  terdapat  di  dalamnya (Girsang,  Kiswandono,  Aziz,  Chaidir,  &  Zein,  2015). Keuntungan  utama  biosorpsi adalah  biaya  operasional  rendah,  materialnya    lebih  mudah  diperoleh,  proses  adsorpsi
lebih mudah dilakukan dan memiliki kapasitas penyerapan yang tinggi (Lukman, 2008 ). Tanaman  dapat  digunakan  sebagai  adsorben  dalam  mekanisme  penyerapan  logam dikarenakan memiliki kandungan selulosa. Selulosa memiliki gugus fungsi yang dapat melakukan pengikatan dengan ion logam yaitu gugus karboksil (-COOH) dan hidroksil (-OH ) (Ibbet et al., 2006 , Herwanto et al., 2006) .
Kulit  buah  aren  ( Arenga  pinnata )  dapat  digunakan  sebagai  biosorben  karena mengandung  senyawa  aktif  selulosa.  Selulosa  memiliki  kemampuan  untuk mengadsorpsi  logam  berat.  Berdasarkan  penelitian  yang  telah  dilakukan,  diketahui bahwa  tumbuhan  (kayu)  mengandung  komponen  seperti  selulosa,  lignin,  hemiselulosa dan  telah  digunakan  dalam  industri  penjernihan  air  untuk  menghilangkan  logam  berat seperti  Cu(II),  Pb(II),  Cd(II),  Cr(III)  dan  sebagainya (Afrizal  &  Purwanto,  2011). Sepanjang  penelusuran  literatur  yang  dilakukan  belum  terdapat  adanya  penelitian mengenai  kemampuan  biosorben  kulit  buah  aren  dalam  mengadsorpsi  ion  logam  Pb dalam  limbah  cair  tekstil.  Proses  adsorpsi  oleh  suatu  adsorben  dipengaruhi  banyak faktor  diantaranya  yaitu  larutan  aktivator,  waktu  kontak  dan  pH  larutan (Mirandha, 2016) . Proses adsorpsi juga memiliki pola isoterm adsorpsi tertentu yang spesifik. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk menentukan larutan aktivator, waktu kontak dan pH larutan yang paling tepat dari biosorben kulit buah aren agar diperoleh kapasitas adsorpsi timbal yang maksimum. Kapasitas adsorpsi ditentukan dengan membandingkan  konsentrasi  timbal  sebelum  dan  sesudah  adsorpsi  sedangkan  model isoterm adsorpsi diuji menggunakan isoterm adsorpsi Langmuir atau Freundlich.
Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  ilmiah  mengenai efektivitas kulit buah aren sebagai biosorben potensial dalam menurunkan kadar logam timbal  dalam  limbah  cair  tekstil.  Hasil  penelitian  ini  juga  diharapkan  mampu  menjadi bahan alternatif dalam mengatasi permasalahan logam timbal dalam limbah cair tekstil.

## Metode Penelitian
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  eksperimental  laboratorium  dengan metode Rancangan Acak Lengkap (RAL) faktorial 2x2x2 (terdapat 3 variabel yang diuji dan  masing-masing  variabel  memiliki  2  variasi).  Ketiga  variabel  dikombinasikan sehingga terdapat delapan perlakuan yang diuji dengan tiga kali ulangan Variabel penelitian :
A (larutan aktivator) :  A1 = Biosorben teraktivasi HCl
A2 = Biosorben teraktivasi NaOH
B (waktu kontak) :  B1 = waktu kontak 90 menit
B2 = waktu kontak 120 menit
C (pH larutan) : C1 = pH 4 C2 = pH 5
Penelitian  ini  dilakukan  dengan  metode batch pada  proses  adsorpsi.  Proses adsorpsi  dilakukan  dengan  memasukkan  5  gram  biosorben  teraktivasi  ke  dalam erlenmeyer yang berisi air limbah tekstil 100 mL. Masing-masing larutan diatur pH-nya
pada pH 4 dan 5. Larutan kemudian diaduk dengan orbital shaker dengan waktu kontak masing-masing  90  menit  dan  120  menit.  Larutan  kemudian  disaring  dengan  kertas saring. Filtrat yang diperoleh analisis dengan SSA untuk mengetahui konsentrasi akhir timbal  yang  tersisa  pada  air  limbah  tekstil.  Selisih  konsentrasi  adsorbat  sebelum  dan setelah adsorpsi dianggap sebagai konsentrasi adsorbat yang teradsorpsi oleh biosorben. Besarnya adsorbat yang teradsorpsi oleh tiap satuan berat adsorben dapat dihitung dari tiap gelas erlenmeyer. Pengujian konsentrasi timbal mengacu pada SNI 06-6989.8-2004 tentang cara uji timbal (Pb) dengan spektrofotometri serapan atom (SSA)-nyala.

## Hasil dan Pembahasan
1. Hasil Pengumpulan Bahan dan Preparasi Biosorben Kulit Buah Aren
Buah  aren  muda  sebanyak  3  kg  diperoleh  dari  daerah  Cipongkor,  Jawa  barat sedangkan  sampel  limbah  cair  tekstil  sebanyak  4  liter  diperoleh  dari  pabrik  tekstil yang terletak di daerah Cimahi, Jawa barat. Kulit buah aren yang digunakan adalah yang berasal dari buah aren muda yang masih setengah matang dengan kulit luarnya berwarna  hijau,  inti  biji  (endosperm)  lunak  dan  berwarna  bening,  bentuk  bijinya lonjong,  kulit bijinya tipis, lunak dan  berwarna kuning.

## Gambar 1 Buah Aren Setengah Matang
Kulit  buah  aren  yang  akan  digunakan  sebagai  bahan  baku  terlebih  dahulu dipisahkan inti bijinya kemudian dicuci dengan air lalu diiris tipis menjadi potongan- potongan  yang  lebih  kecil  (gambar  2  (a)).  Tahap  selanjutnya  adalah  pengeringan bahan  secara  alami  ( natural  drying )  dengan  cara  menjemur  bahan  di  bawah  sinar matahari  ( sun  drying )  selama  3  hari.  Kulit  buah  aren  yang  telah  dikeringkan  dapat dilihat  pada  gambar  2  (b).  Setelah  pengeringan  berat  kulit  buah  aren  mengalami penyusutan  sebesar  2,48  kg.  Hal  ini  menunjukkan  kadar  air  kulit  buah  aren  telah menurun.  Kulit  buah  aren  digiling  menggunakan  mesin  penggiling  dan  diayak dengan ayakan 30 mesh dan 40 mesh untuk mendapatkan bubuk kulit buah aren 30 mesh (gambar 2(c)).
Gambar 2
Pengecilan Ukuran Kulit Buah Aren (a) Kulit buah aren yang telah dirajang (b)
Kulit buah aren yang telah dikeringkan (c) Bubuk kulit buah aren 30 mesh

## 2. Hasil Penentuan Susut Pengeringan Biosorben Sebelum Aktivasi
Susut  pengeringan  dilakukan  untuk  mengetahui  kandungan  air  dan  senyawa senyawa  yang  mudah  menguap  lainnya  misalnya  minyak  atsiri  dan  sisa  pelarut organik  yang  terdapat  dalam  biosorben  pada  proses  pengeringan.  Metode  yang digunakan  pada  susut  pengeringan  ini  adalah  metode  gravimetri.  Prinsipnya  adalah mengeringkan  sampel  dalam  oven  pada  suhu  105ºC  sampai  berat  konstan.  Susut pengeringan ini sering diidentikkan dengan kadar air, namun bedanya jika kadar air hanya  untuk  mengetahui  batasan  maksimal  air  dalam  ekstrak  sedangkan  susut pengeringan tidak hanya air, tetapi juga senyawa menguap lain yang hilang.
Persentase  susut  pengeringan  yang  diperoleh  dari  kulit  buah  aren  adalah sebesar 37,77%. Hal ini menunjukkan besarnya kadar air dan senyawa-senyawa yang hilang  selama  proses  pengeringan  maksimal  adalah  37,77%.  Tingginya  persentase susut  pengeringan  kulit  buah  aren  ini  disebabkan  karena  pada  proses  pengeringan sebelumnya,  air  dan  senyawa-senyawa  yang  mudah  menguap  lainnya  tidak  hilang 100%.  Semakin  rendah  kadar  air  dan  senyawa  volatil  pada  biosorben  menunjukkan sedikitnya air yang tertinggal dan menutupi pori biosorben. Semakin besar pori-pori biosorben maka luas permukaannya akan semakin bertambah sehingga adsorbat yang terjerap  oleh  biosorben  saat  proses  adsorpsi  akan  semakin  banyak (Herlandien, 2013).
3. Hasil Aktivasi Biosorben
tivasi  HCl  5%  berubah  warna  menjadi  cokelat  tua  pekat  dan  biosorben  yang teraktivasi NaOH 1N menjadi cokelat tua.
a b c
a c b

## Gambar 3
Biosorben Kulit Buah Aren  (a) Sebelum aktivasi  (b) Teraktivasi HCl 5% (c) teraktivasi NaOH 1N

## 4. Proses Adsorpsi Logam Timbal
Konsentrasi  awal  timbal  dalam  limbah  cair  tekstil  diukur  terlebih  dahulu sebelum  dilakukan  proses  adsorpsi  logam  timbal.  Sampel  limbah  tekstil  yang  telah dipreparasi  dianalisis  menggunakan  spektrofotometer  serapan  atom  (SSA)  dan diketahui bahwa konsentrasi awal timbal dalam limbah cair tekstil adalah 79,46 ppm.
Proses  adsorpsi  dilakukan  dengan  memasukkan  5  gram  biosorben  teraktivasi ke dalam erlenmeyer yang berisi air limbah tekstil 100 mL.  Masing-masing larutan diatur  pH-nya  pada  pH  4  dan  5.  Larutan  kemudian  diaduk  dengan orbital shaker dengan  waktu  kontak  masing-masing  90  menit  dan  120  menit.  Larutan  kemudian disaring  dengan  kertas  saring.  Filtrat  yang  diperoleh  analisis  dengan  SSA  untuk mengetahui konsentrasi akhir timbal yang tersisa pada air limbah tekstil yang dapat dilihat pada tabel berikut.

## Tabel 1
Konsentrasi Akhir Timbal dalam Limbah Cair Tekstil, Kapasitas Adsorpsi Dan
Efisiensi Adsorpsi Biosorben Larutan Aktivator Waktu Kontak (menit) pH Laruta n Konsentrasi Awal Timbal (ppm) Konsentrasi Akhir Timbal (ppm) Efisiensi Adsorpsi (%) Kapasitas Adsorpsi (mg/g) HCl 90 4 79,4617 0,8987 98,87 1,5713 5 79,4617 5,4714 93,11 1,4798 120 4 79,4617 0,4226 99,47 1,5808 5 79,4617 4,2275 94,68 1,5047 NaOH 90 4 79,4617 0,0821 99,90 1,5876 5 79,4617 0,1450 99,82 1,5863 120 4 79,4617 0,0682 99,91 1,5879 5 79,4617 0,1203 99,85 1,5868
Tabel  1  menunjukkan  bahwa  biosorben  kulit  buah  aren  dapat  menurunkan kadar  timbal  dalam  limbah  cair  tekstil  secara  signifikan.  Hal  ini  dibuktikan  dengan kadar  timbal  yang  tersisa  pada  limbah  cair  tekstil  yang  sangat  rendah  dan  efisiensi adsorpsinya  juga  sangat  tinggi  (>  90%).  Kapasitas  adsorpsi  paling  tinggi  terdapat pada biosorben yang diaktivasi dengan NaOH dengan waktu kontak 120 menit pada pH  4  yaitu  sebesar  1,5879  mg/g  dengan  efisiensi  adsorpsi  99,91%.  Sedangkan Kapasitas  adsorpsi  yang  paling  rendah  terdapat  pada  biosorben  yang  diaktivasi dengan  HCl  dengan  waktu  kontak  90  menit  pada  pH  5  yaitu  sebesar  1,4798  mg/g dengan efisiensi adsorpsi 93,11%.
Data efisiensi adsorpsi logam timbal oleh masing-masing biosorben kulit buah aren  dapat  dilihat  pada  gambar  3  Efisiensi  adsorpsi  optimum  dari  biosorben  kulit
buah aren yaitu 99,91% yaitu pada biosorben teraktivasi NaOH dengan waktu kontak 120 menit pada pH 4 ( A2B2C1 ).

## Gambar 4 Efisiensi Adsorpsi Logam Timbal Oleh Biosorben Kulit Buah Aren
Gugus fungsional –OH (hidroksil) dari selulosa yang terdapat pada kulit buah aren berfungsi sebagai penjerap logam berat timbal dalam proses adsorpsi.

## Gambar 5

## Ilustrasi Mekanisme Adsorpsi Adsorbat Ke Dalam Pori Adsorben
Pada  proses  adsorpsi  terjadi  pengikatan  ion pada  gugus  –OH  yang terdapat pada biosorben kulit buah aren. Menurut (Amri dkk, 2004) proses adsorpsi ini dapat terjadi melalui mekanisme pertukaran ion sebagai berikut.
Gambar 6 Mekanisme Adsorpsi oleh gugus –OH dalam Selulosa
Interaksi  antara  gugus  –OH  dengan  ion  logam  juga  dapat  terjadi  melalui mekanisme pembentukan kompleks koordinasi karena atom oksigen (O) pada gugus –OH mempunyai pasangan elektron bebas, sedangkan ion logam mempunyai orbital d  kosong (Nurhayati  &  Sutrisno,  2013). Pasangan  elektron  bebas  tersebut  akan menempati  orbital  kosong  yang  dimiliki  oleh  ion  logam  sehingga  terbentuk  suatu senyawa atau ion kompleks.
── Y ̶ OH  + [Pb ]
Setelah  dilakukan  proses  adsorpsi  terdapat  perubahan  warna  pada  filtrat  air limbah  tekstil.  Perbedaan  warna  larutan  disebabkan  oeh  perbedaan  warna  bubuk biosorben  yang  digunakan  pada  proses  adsorpsi.  Bubuk  biosorben  yang  diaktivasi dengan HCl memiliki warna coklat tua yang lebih pekat dibandingkan dengan bubuk biosorben  teraktivasi  NaOH  sehingga  air  filtrat  yang  dihasilkan  juga  menjadi  lebih gelap.
Setelah  proses  adsorpsi  warna  air  limbah  tekstil  cenderung  menjadi  lebih terang  dikarenakan  zat  pewarna  (pengotor)  pada  air  limbah  telah  terserap  ke  dalam biosorben.

## Gambar 7
Air Limbah Tekstil  a. Sebelum adsorpsi   b. Setelah Adsorpsi oleh biosorben teraktivasi NaOH  c. Setelah Adsorpsi oleh biosorben teraktivasi HCl
5. Pengaruh Larutan Aktivator, Waktu Kontak dan pH Larutan Terhadap Persentase Adsorpsi Logam Timbal
Kemampuan adsorpsi timbal oleh biosorben kulit buah aren dapat ditingkatkan melalui aktivasi.  Pada penelitian ini dilakukan aktivasi kimia dengan menggunakan larutan aktivator asam klorida (HCl) 5% dan natrium hidroksida (NaOH) 1 N.
a c b

## Gambar 8 Pengaruh Larutan Aktivator terhadap Persentase Timbal yang Teradsorpsi
Hasil penelitian pada Gambar 8 menunjukkan bahwa biosorben yang diaktivasi dengan  aktivator  NaOH  memiliki  daya  serap  timbal  yang  lebih  baik  dibandingkan dengan  aktivator  HCl  pada  berbagai  kondisi.  Hal  ini  disebabkan  karena  aktivator NaOH  mampu  membersihkan  permukaan  biosorben  lebih  baik  daripada  aktivator HCl  sehingga  daya  serapnya  lebih  tinggi.  Hal  tersebut  dibuktikan  pada  penelitian yang dilakukan (Sarah et al., 2016) yang menunjukkan bahwa aktivator NaOH (basa) memiliki peningkatan kemampuan adsorpsi
yang lebih tinggi, jika dibandingkan dengan  aktivator  HCl  (asam).  Hal  ini  disebabkan  karena  HCl  hanya  dapat menghilangkan mineral-mineral asam serta pengotor yang menempel pada adsorben. Sedangkan  NaOH  dapat  melarutkan  lebih  banyak  senyawa-senyawa  yang  dapat menghambat  pada  proses  adsorpsi. (Zaini,  2017) mengatakan  bahwa  adsorben  kulit kacang tanah yang paling baik menurunkan kadar timbal dalam limbah kimia adalah yang diaktivasi dengan NaOH dengan persentase adsorpsi mencapai 96,57%.
Penentuan  waktu  kontak  adsorpsi  dilakukan  untuk  mengetahui  waktu  yang dibutuhkan  biosorben  kulit  buah  aren  dalam  mengadsorpsi  ion  logam  timbal  secara maksimal.
98,87 93,11 99,90 99,82 99,47 94,68 99,91 99,85 90 92 94 96 98 100 A1C1 A1C2 A2C1 A2C2 P er se nt as e A ds or ps i (% ) 90 menit 120 menit
Gambar 9

## Pengaruh Waktu Kontak Terhadap Persentase Timbal yang Teradsorpsi
Gambar  9  menunjukkan  bahwa  jumlah  timbal  yang  teradsorpsi  pada  waktu kontak 120 menit lebih tinggi dibandingkan dengan waktu kontak 90 menit. Hal ini disebabkan karena pada waktu kontak 90 menit gugus fungsi hidroksil (-OH) belum semuanya berikatan dengan ion sehingga jumlah ion yang teradsorpsi oleh pori  pori  biosorben  belum  maksimal.  Semakin  lama  waktu  kontak  maka  semakin banyak  kesempatan  ion untuk  bersinggungan  dengan  partikel  biosorben  dan terikat di dalam pori-pori biosorben (Nurhayati & Zikri, 2020).
Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa waktu kontak optimum biosorben kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion adalah 120 menit. Hasil percobaan ini sejalan  dengan    penelitian  yang  dilakukan (Nazaruddin  et  al.,  2014) yang menunjukkan  bahwa  kapasitas  adsorpsi  Zn  oleh  biosorben  kulit  buah  aren  yang tertinggi  terjadi  pada  waktu  kontak  120  menit.  Pada  penelitian (Suarsa,  2015) juga menunjukkan  bahwa  waktu  optimum  penyerapan  timbal  oleh  lempung  alam,  yaitu 120 menit dimana setelah melewati 120 menit daya serapnya menjadi menurun.
Derajat keasaman atau pH sangat mempengaruhi proses adsorpsi karena dapat mempengaruhi  kelarutan  ion  logam  dan  juga  muatan  pada  permukaan  adsorben (Rustandi, 2020) . Penentuan pH optimum dilakukan untuk mengetahui pH interaksi dimana adsorben menyerap ion logam secara maksimal.
Gambar 10

## Pengaruh pH Larutan Terhadap Persentase Timbal Yang Teradsorpsi
Gambar  10  menunjukkan  bahwa  kondisi  pH  optimum  biosorben  kulit  buah aren  dicapai  pada  pH  4.  Hal  ini  disebabkan  karena  pada  pH  4  kompetisi  antara  ion H+ dengan ion menjadi berkurang, sehingga semakin banyak logam yang dapat teradsorpsi.  Peningkatan  persentase  adsorpsi  pada  pH  4  juga  dikarenakan  gugus fungsi  biosorben  mengalami  deprotonasi  menjadi  bermuatan  negatif  sehingga  lebih mudah  untuk  mengikat  timbal(II),  sedangkan  persentase  adsorpsi  pada  pH  5 mengalami  sedikit  penurunan  karena  telah  terjadi  pengendapan,  hal  tersebut  terjadi karena membentuk
yang  sulit  teradsorpsi  oleh  gugus  hidroksil  pada biosorben (Rosyida,  Purwonugroho,  &  Tjahjanto,  2014) .  Menurut (Sulistyawati,
2008) bahwa  pH  tinggi  dapat  menyebabkan  reaksi  antara  ion
dan  –OH, sehingga  membentuk  endapan
.  Endapan  ini  dapat  menghalangi  proses adsorpsi  yang  berlangsung.  Penelitian  yang  dilakukan  oleh (Safrianti  et  al.,  2012) juga  menyimpulkan  bahwa  adsorpsi  optimum  logam  timbal  oleh  adsorben  jerami padi  terjadi  pada  pH  4.  Menurut (Prananto  et  al,  2013) dalam  penelitiannya  juga menunjukkan  bahwa  adsorpsi  ion oleh  biomassa  kitin  secara  maksimal diperoleh pada pH 4 sebesar 86,45%.
6. Analisis Data Secara Statistik
Data konsentrasi akhir timbal dalam limbah tekstil pada penelitian ini dianalisis menggunakan  analisis  varians  (ANOVA)  tiga  jalur  untuk  mengetahui  adanya pengaruh  larutan  aktivator,  waktu  kontak  dan  pH  larutan  terhadap  kadar  akhir timbal  dalam  limbah  tekstil.  Analisis  Anova  dilakukan  menggunakan software SPSS  versi  25  dengan  kadar  akhir  timbal  sebagai  variabel  terikat  ( dependent variable )  sedangkan  larutan  aktivator,  waktu  kontak  dan  pH  larutan  sebagai variabel bebas ( independent variable ).
Tabel 2
Hasil Uji Anova Pengaruh Larutan Aktivator, Waktu Kontak dan pH Larutan Terhadap Kadar Akhir Timbal Dalam Limbah Tekstil Menggunakan SPSS
Source Sum of Squares df Mean Square F Sig. Corrected Model 97.483 a 7 13.926 71.815 .000 Intercept 49.042 1 49.042 252.900 .000 Larutan Aktivator  (A) 42.173 1 42.173 217.478 .000 Waktu Kontak  (B) 1.160 1 1.160 5.981 .026 pH Larutan  (C) 27.046 1 27.046 139.473 .000 Larutan  Aktivator  *  Waktu Kontak  (A*B) 1.060 1 1.060 5.467 .033 Larutan  Aktivator  *  pH Larutan  (A*C) 25.602 1 25.602 132.025 .000 Waktu Kontak * pH Larutan (B*C) .227 1 .227 1.172 .295 Larutan  Aktivator  *  Waktu Kontak * pH Larutan (A*B*C) .215 1 .215 1.108 .308 Error 3.103 16 .194 Total 149.627 24 Corrected Total 100.585 23 a. R Squared = .969 (Adjusted R Squared = .956)
Perlakuan  yang  berpengaruh  signifikan  (berbeda  nyata)  ditunjukkan  dengan nilai  signifikansi  ≤  0,05  atau  5% (Candiasa,  2004). Hasil  uji  Anova  menunjukkan bahwa  variasi  larutan  aktivator,  waktu  kontak  dan  pH  larutan  memberikan  nilai signifikansi  ≤  0,05  (0,000;  0,026;  0,000  ≤  0,05)  yang  menunjukkan  bahwa  ketiga perlakuan  tersebut  berbeda  nyata  atau  memberikan  pengaruh  yang  signifikan terhadap  kapasitas  adsorpsi  timbal.  Interaksi  perlakuan  antara  larutan  aktivator  dan waktu  kontak;  larutan  aktivator  dan  pH  larutan  juga  memberikan  pengaruh  yang signifikan (0,033; 0,000 ≤ 0,05) sedangkan interaksi perlakuan antara waktu kontak dan  pH  larutan  tidak  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  (0,295  >  0,05). Berdasarkan uji statistik tersebut dapat disimpulkan bahwa variasi larutan aktivator, waktu  kontak  dan  pH  larutan  memberikan  pengaruh  yang  signifikan  terhadap kapasitas adsorpsi timbal.
7. Pola Isoterm Adsorpsi Biosorben Kulit Buah Aren Terhadap Larutan Timbal Penentuan  pola  isoterm  adsorpsi  dilakukan  dengan  pembuatan  larutan  timbal dalam berbagai  konsentrasi  yaitu konsentrasi  10, 25, 50, 75 dan 100 ppm  sebanyak 100  mL.  Masing-masing  larutan  tersebut  ditambahkan  dengan  biosorben  kulit  buah aren  sebanyak  5  gram.  Larutan  diatur  pH-nya  pada  pH  4  kemudian  diaduk  dengan orbital shaker selama  120  menit.  Larutan  kemudian  disaring  dan  filtrat  yang diperoleh  dianalisis  dengan  SSA.  Hasil  pengukuran  konsentrasi  awal  dan  akhir timbal  digunakan  untuk  menghitung  kapasitas  adsorpsinya.  Data  hasil  adsorpsi  dari
variasi konsentrasi ini digunakan untuk perhitungan isoterm adsorpsi dari biosorben kulit buah aren dalam proses adsorpsi ion timbal.
Tabel 3
Perhitungan Isoterm Adsorpsi Langmuir Dari Biosorben Kulit Buah Aren
Terhadap Ion Timbal Konsentrasi awal (Co) Konsentrasi akhir (Ce) Kapasitas adsorpsi (x/m) 1/Ce 1/(x/m) 10 0,0504 0,1990 19,8413 5,0253 25 0,1409 0,4972 7,0972 2,0113 50 0,2521 0,9950 3,9667 1,0051 75 0,3228 1,4935 3,0979 0,6695 100 0,5141 1,9897 1,9451 0,5026 Tabel 4 Perhitungan Isoterm Adsorpsi Freundlich Dari Biosorben Kulit Buah Aren Terhadap Ion Timbal Konsentrasi awal (Co) Konsentrasi akhir (Ce) Kapasitas adsorpsi (x/m) ln Ce ln (x/m) 10 0,0504 0,1990 -2,9878 -1,6145 25 0,1409 0,4972 -1,9597 -0,6988 50 0,2521 0,9950 -1,3779 -0,0051 75 0,3228 1,4935 -1,1307 0,4012 100 0,5141 1,9897 -0,6653 0,6880
Tujuan  perhitungan  isoterm  adsorpsi  menggunakan  persamaan  adsorpsi Langmuir  atau  Freundlich  adalah  untuk  mendapatkan  persamaan  kesetimbangan yang  dapat  digunakan  untuk  mengetahui  mengetahui  kapasitas  adsorpsi  maksimum dari  biosorben  kulit  buah  aren  dalam  mengadsorpsi  ion  timbal.  Penentuan  model isoterm  adsorpsi  juga  digunakan  untuk  mengetahui  bagaimana  distribusi  molekul antara  fase  cair  (adsorbat)  dan  fase  padat  (adsorben)  saat  proses  adsorpsi  serta mengetahui  jenis  adsorpsi  yang  terjadi  dan  ikatan  yang  terjadi  antara  adsorben  dan adsorbat.
Perhitungan  isoterm  Langmuir  dilakukan  dengan  membuat  grafik  hubungan antara satu per konsentrasi adsorbat dalam keadaan seimbang (1/Ce) dengan satu per kapasitas  adsorpsi  (1/(x/m)),  sehingga  diperoleh  grafik  isoterm  Langmuir  yang terdapat pada gambar 12 Pada grafik isoterm Langmuir dihasilkan persamaan garis y = 0,2551x + 0,0085 dengan nilai R² (koefisien determinasi) sebesar 0,9960.

## Gambar 11 Kurva Isoterm Adsorpsi Langmuir
Perhitungan  isoterm  Freundlich  dilakukan  dengan  membuat  grafik    hubungan antara ln konsentrasi adsorbat dalam keadaan setimbang (ln Ce) dengan ln kapasitas adsorpsi (ln (x/m)), sehingga diperoleh grafik isoterm Freundlich  yang terdapat pada gambar 11 Pada grafik isoterm Freundlich dihasilkan persamaan garis y = 1,0303x + 1,4276 dengan nilai R² (koefisien determinasi) sebesar 0,9897.
y = 1,0303x  + 1,4276 R² = 0,989 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 1,0 -3,0 -2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0,0 0,5 ln (x /m ) ln Ce Gambar 12

## Kurva Isoterm Adsorpsi Freundlich
Persamaan garis yang diperoleh pada gambar 12 dan 13 diinterpretasikan pada masing-masing  persamaan,  sehingga  diperoleh  parameter  isoterm  yang  terdapat  pada tabel berikut. Perhitungan selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 10.
Tabel 5 Parameter Isoterm Adsorpsi Parameter Isoterm Langmuir Isoterm Freundlich 117,6471 - b 0,0333 - n - 0,9583 K - 5,0088 R² 0,9960 0,9897
Pada  persamaan  Langmuir  diketahui  bahwa  kapasitas  adsorpsi  maksimum  dari biosorben kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion ditunjukkan oleh nilai yaitu sebesar 117,6471 mg/g. Kekuatan interaksi antara ion dengan biosorben kulit buah aren ditunjukkan dengan nilai b yaitu sebesar 0,0333 (L/mg). Nilai konstanta Langmuir (b)  yang  positif  menunjukkan  kesesuaian  proses  adsorpsi  dengan  model  isoterm Langmuir. Nilai konstanta Langmuir yang negatif menunjukkan bahwa proses adsorpsi tidak sesuai dengan pola isoterm Langmuir (Alshabanat, Alsenani, & Almufarij, 2013). Pada persamaan Freundlich diketahui bahwa kapasitas adsorpsi maksimum dari biosorben kulit buah aren dalam mengadsorpsi ion ditunjukkan oleh nilai K yaitu sebesar  5,0088  mg/g.  Sedangkan  intensitas  adsorpsi  ditunjukkan  oleh  nilai  n  yaitu sebesar  0,9583.  Menurut (Handayani  et  al.,  2009) nilai  n  menunjukkan  karakteristik proses adsorpsi. Kesesuaian sangat baik apabila nilainya 2-10, cukup apabila nilainya 1-2  dan  buruk  apabila  nilainya  <1.  Nilai  n  yang  diperoleh  pada  penelitian  ini  adalah 0,9583 (<1) yang  mengindikasikan bahwa proses adsorpsinya sangat  sulit  terjadi dan tidak  layak  untuk  diaplikasikan  sehingga  dapat  dikatakan  bahwa  pola  adsorpsinya tidak sesuai dengan pola isoterm Freundlich.
Pengujian isoterm adsorpsi Langmuir dan Freundlich dibuktikan dengan grafik linierisasi yang baik dan mempunyai nilai koefisien determinasi (R²) ≥ 0.9 (mendekati angka 1).  Dari  kurva isoterm  adsorpsi terlihat  bahwa proses  adsorpsi ion  timbal oleh biosorben  kulit  buah  aren  lebih  signifikan  mengikuti  isoterm  adsorpsi  Langmuir karena  nilai  R²  nya  paling  mendekati  angka  satu  yaitu  0,9960  dengan  kapasitas adsorpsi  maksimum  sebesar  117,6471  mg/g.  Hal  yang  sama  juga  diperoleh (Nazaruddin et  al., 2014) pada adsorpsi ion Cr,  Cd dan Zn oleh biosorben kulit buah aren dimana pola adsorpsinya mengikuti isoterm adsorpsi Langmuir.  Pada penelitian (Wardalia,  2016) juga  menyimpulkan  bahwa  adsorpsi  ion oleh  adsorben  sekam padi mengikuti persamaan isoterm Langmuir.

## Gambar 13 Ilustrasi Isoterm Adsorpsi Langmuir
(Sumber: Handayani et al., 2009 )
Isoterm  adsorpsi  Langmuir  merupakan  proses  adsorpsi  yang  berlangsung secara  kemisorpsi  satu  lapisan.  Lapisan  yang  terbentuk  pada  proses  adsorpsi  adalah lapisan  monolayer  yang  ikatan  adsorben  dengan  adsorbatnya  cukup  kuat  karena terbentuknya  suatu  ikatan  kimia.  Adsorben  mempunyai  permukaan  yang  homogen karena  setiap  situs  aktif  adsorben  hanya  dapat  mengadsorpsi  satu  molekul  adsorbat.
Hal  ini  terjadi  karena  masing-masing  situs  aktif  adsorben  mempunyai  energi  yang sama (Rahmadini, 2016).

## Kesimpulan
Dari  penelitian  yang  telah  dilakukan  Adapun  beberapa  hal  yang  didapati: pertama, Larutan  aktivator  pada  biosorben  kulit  buah  aren  yang  paling  efektif menurunkan  kadar  timbal  pada  limbah  cair  tekstil  adalah  NaOH  sedangkan  waktu kontak  optimum  yaitu  120  menit  dan  pH  optimum  pada  pH  4. Kedua, Persentase adsorpsi  timbal  (Pb)  oleh  biosorben  kulit  buah  aren  dalam  limbah  cair  tekstil  dengan konsentrasi  awal  timbal  79,46  ppm  yaitu  99,91%  dan  kapasitas  adsorpsi  1,5879  mg/g . Ketiga, Model  isoterm  adsorpsi  ion  timbal oleh  biosorben  kulit  buah  aren  dalam limbah  cair  tekstil  mengikuti  model  isoterm  Langmuir  yaitu  berlangsung  secara kemisorpsi  satu  lapisan  dengan  kapasitas  adsorpsi  maksimum  ( )  117,65  mg/g. Keempat, Kadar akhir timbal terendah dalam air limbah tekstil adalah 0,06 ppm dimana hasil  ini  telah  memenuhi  baku  mutu  limbah  cair  untuk  kegiatan  industri. Kelima, Berdasarkan  uji  ANOVA  (α  =  0,05)  diketahui  bahwa  larutan  aktivator,  waktu  kontak dan  pH  larutan  berpengaruh  signifikan  terhadap  adsorpsi  timbal  oleh  biosorben  kulit buah aren dalam limbah cair tekstil.

## BIBLIOGRAFI
Afrizal, Afrizal, & Purwanto, Agung. (2011). Pemanfaatan Selulosa Bakterial Nata De Coco Sebagai Adsorban Logam Cu(Ii) Dalam Sistem Berpelarut Air. Jrskt - Jurnal Riset Sains Dan Kimia Terapan . Google Scholar
Alshabanat,  Mashael,  Alsenani,  Ghadah,  &  Almufarij,  Rasmiah.  (2013).  Removal  of crystal  violet  dye  from  aqueous  solutions  onto  date  palm  fiber  by  adsorption technique. Journal of Chemistry . Google Scholar
Amri,  Amun,  Supranto,  &  Fahrurozi,  M.  (2004).  Kesetimbangan  Adsorpsi  Optional Campuran  Biner  Cd  (  II  )  dan  Cr  (  III  )  dengan  Zeolit  Alam  Terimpregnasi  2- merkaptobenzotiazol. Jurnal Natur Indonesa . Google Scholar
Candiasa, I. M. (2004). Statistik Multivariat Disertai Aplikasi dengan SPSS . Singaraja: IKIP Negeri Singaraja. Google Scholar
Darmono. (1995). Logam Dalam Sistem Biologi Mahluk Hidup . Jakarta: UI- Press.
Fransiscus, Yunus, Hendrawati, Lina, & Esprianti, Agatha. (2007). Proses Biosorpsi Cu Dan  Phenol  Dalam  Kondisi  Tunggal  Maupun  Simultan  Dengan  Menggunakan Lumpur Aktif Kering. Jurnal Purifikasi , 8 (1), 67–72. Google Scholar
Girsang, Ermi, Kiswandono, Agung Abadi, Aziz, Hermansyah, Chaidir, Zulkarnain, & Zein,  Rahmiana.  (2015).  Serbuk  Biji  Salak  (Salacca  Zalacca  )  Sebagai  Biosorben Dalam Memperbaiki Kualitas Minyak Goreng Bekas. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Sains (SNPS) 2015 . Google Scholar
Handayani,  Murni,  &  Eko  Sulistiyono,  Dan.  (2009).  Uji  Persamaan  Langmuir  dan Freundlich Pada Penyerapan Limbah Chrom (VI) Oleh Zeolit. Peningkatan Peran Iptek Nuklir Untuk Kesejahteraan Masyaraka . Google Scholar
Herlandien, Yola Lyliana. (2013). Pemanfaatan Arang Aktif Sebagai  Absorban Logam Berat  Dalam  Air  Lindi  Di  Tpa  Pakusari  Jember. Universitas  Jember . Google Scholar
Herwanto,  Bimbing,  &  Santoso,  Eko.  (2006).  Adsorpsi  Ion  Logam  Pb(II)  Pada Membran  Selulosa-Khitosan  Terikat  Silang. Akta  Kimindo , 2 (1),  9–24. Google Scholar
Ibbet, R. N., Kaenthong, S., Philips, D. A. S., & Wilding, M. A. (2006). Charaterisation of  Porosity  of  Regenerated  Cellulosil  Fibres  Using  Classical  Dye  Adsorbtian Techniques. Lenzinger Berichte , 88 , 77–86. Google Scholar
Kartika, Ganis  Fia,  Itnawita, Itnawita, Hanifah,  T. Abu, Anita, Sofia, Dewi, Nur Oktri Mulya,  &  Absus,  Suharsimi.  (2017).  Pengaruh  Aktivator  Terhadap  Kemampuan Bubuk  Biji  Alpukat  (Persea  americana  Mill)  dalam  Menjerap  Ion  Timbal  (II). Chimica et Natura Acta . Google Scholar
Komarawidjaja,  Wage.  (2017).  Paparan  Limbah  Cair  Industri  Mengandung  Logam Berat  pada  Lahan  Sawah  di  Desa  Jelegong,  Kecamatan  Rancaekek,  Kabupaten Bandung. Jurnal Teknologi Lingkungan . Google Scholar
Kusumawardani,  Riska,  Anita  Zaharah,  Titin,  &  Destiarti,  Lia.  (2018).  Adsorpsi Kadmium(Ii)  Menggunakan  Adsorben  Selulosa  Ampas  Tebu  Teraktivasi  Asam Nitrat. Jurnal Kimia Khatulistiwa . Google Scholar
Latifah,  Rais  Nur,  Ernia,  Roro,  Lisdiana,  Anisya,  Yulianto,  Erick  Rian,  Asrilya,  Nur Jannah,  Rosalia,  Ayuni  Dita,  Mustofa,  Rosid  Eka,  &  Pramono,  Edi.  (2014). Pemanfaatan  α  –  Keratin  Bulu  Ayam  Sebagai  Adsorben  Ion  Timbal  (Pb). ALCHEMY Jurnal Penelitian Kimia. Google Scholar
Lukman,  Muchammad  Ali.  (2008). Penyisihan  Ion  Logam  Krom  Dari  Air  Limbah Melalui  Proses  Biosorpsi  Menggunakan  Kulit  Batang  Tanaman  Jambu  Klutuk (Psidium Guajava) Sebagai Biosorben. Skripsi . Google Scholar
Mirandha,  Abrar.  (2016). Efektivitas  Limbah  Media  Tumbuh  Jamur  (Baglog)  dengan Enkapsulasi  Alginate  Gel  dalam  Mengadsorpsi  Ion  Logam  Kadmium.  Skripsi . Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia. Google Scholar
Mutia, Theresia. (2004). Polutan Dalam Zat  Warna Tekstil  Dan  Dampaknya Terhadap Lingkungan. Arena Tekstil , 19 (1), 1–37. Google Scholar
Nazaruddin, Nazris, Arrisujaya, Dian, Hidayat, Zein, Rahmiana, Munaf, Edison, & Jin, Jiye. (2014). Batch method for the removal of toxic metal from water using sugar palm  fruit  (Arenga  pinnata  Merr)  shell. Research  Journal  of  Pharmaceutical,
Biological and Chemical Sciences . Google Scholar
Nurhayati,  Indah,  &  Sutrisno,  Joko.  (2013).  Limbah  Ampas  Tebu  Sebagai  Penyerap Logam  Berat  Pb. Prosiding.Seminar  Nasional  Universitas  PGRI  Adi  Buana Surabaya , 59–70. Google Scholar
Nurhayati, & Zikri. (2020). Efektifitas Karbon Aktif Cangkang Buah Kluwek (Pangium Edule) Dan Cangkang Biji Kopi (Coffea Arabica L) Terhadap Daya Serap Gas Co Dan  Partikel  Pb  Dari  Emisi  Kendaraan  Bermotor. Jurnal  Penelitian  Dan  Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti , 5 (1). Google Scholar
Prananto,  Yuniar  Ponco,  Darjito,  Darjito,  &  Wijayanto,  Yogi  Rifki.  (2013).  Pengaruh Ph  Dan  Waktu  Kontak  Pada  Adsorpsi  Pb(Ii)  Menggunakan  Adsorben  Kitin Terfosforilasi  Dari  Limbah  Cangkang  Bekicot  (Achatina  fulica). Jurnal  Ilmu Kimia Universitas Brawijaya . Google Scholar
Rahmadini, Tiara. (2016). Modifikasi Kulit Salak Sebagai Adsorben Ion Tembaga (II). Skripsi .  Yogyakarta:  Fakultas  Matematika  Dan  Ilmu  Pengetahuan  Alam,
Universitas Negeri Yogyakarta. Google Scholar
Ramadhani, Putri, Zein, Rahmiana, Chaidir, Zulkarnain, Zilfa, & Hevira, Linda. (2019). Pemanfaatan  Limbah  Padat  Pertanian  Dan  Perikanan  Sebagai  Biosorben  Untuk Penyerap Berbagai Zat Warna: Suatu Tinjauan. Jurnal Zarah . Google Scholar
Rosyida,  Firdania  Firdaus,  Purwonugroho,  Danar,  &  Tjahjanto,  Rachmat  Triandi.
(2014).  Adsorpsi  Timbal(II)  Menggunakan  Biomassa  Azolla  Microphylla Diesterifikasi Dengan Asam Sitrat. Kimia Student Journal , 2 (2), 541–547. Google Scholar
Rustandi, Rustam. (2020). Pemanfaatan Arang Aktif Dari Cangkang Kluwek (Pangium Edule) Dengan Aktivasi Terbaik Serap Krom Dari Naoh Dan Hcl Berdasarkan Uji Kadar Air, Kadar Abu Dan Kadar Iod. Skripsi . Jakarta: Universitas Satya Negara Indonesia.
Safrianti,  Iin,  Wahyuni,  Nelly,  &  Zaharah,  Titin  Anita.  (2012).  Adsorpsi  Timbal  (II) Oleh  Selulosa  Limbah  Jerami  Padi  Teraktivasi  Asam  Nitrat:  Pengaruh  Ph  Dan Waktu Kontak. JKK , 1 (1), 1–7. Google Scholar
Sarah,  Faucut,  Khaldun,  Ibnu,  &  Nazar,  Muhammad.  (2016).  Uji  Daya  Serap  Serbuk Gergaji  Kayu  Merbau  (Intsia  sp)  Terhadap  Logam  Timbal(II). Jurnal  Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia (JIMK) , 1 (4), 105–114. Google Scholar
Sembiring, Meilita Tryana, & Sinaga, Tuti Sarma. (2003). Arang aktif (pengenalan dan proses pembuatannya). USU Digital Library .
Suarsa,  I.  Wayan.  (2015). Kinetika  Adsorpsi  Timbal  (Pb)  Pada  Berbagai  Absorban . Bali: Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam. Universitas Udayana.
Sulistyawati, Sari. (2008). Modifikasi Tongkol Jagung Sebagai Adsorben Logam Berat
Pb(II). Skripsi . Bogor: Fakultas Matematika dan  Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor. Google Scholar
Wardalia.  (2016).  Karakterisasi  Pembuatan  Adsorben  Dari  Sekam  Padi  Sebagai Pengadsorp  Logam  Timbal  Pada  Limbah  Cair. Jurnal  Integrasi  Proses . Google Scholar
Widowati, Wahyu, Sastiono, Astiana, & Jusuf, Raymond. (2008). Efek Toksik Logam: Pencegahan dan Penanggulangan Pencemaran. Penerbit Andi. Yogyakarta . Google Scholar
Zaini, Halim. (2017). Penyisihan Pb(II) Dalam Air Limbah Laboratorium Kimia Sistem Kolom Dengan Bioadsorben Kulit Kacang Tanah. ETHOS (Jurnal Penelitian Dan Pengabdian) . Google Scholar
Zein,  Rahmiana,  Astuti,  Ayu  Widya,  Wahyuni,  Dilla,  Firda  Furqani,  Khoiriah,  & Munaf,  Edison.  (2015).  Removal  of  methyl  red  from  aqueous  solution  by Neplhelium  lappaceum. Research  Journal  of  Pharmaceutical,  Biological  and Chemical Sciences . Google Scholar
Copyright holder: Rubiana Sihotang (2021)
First publication right:

## Journal Syntax Idea
This article is licensed under: